92 -Karsten 



Hammergaare genannt hat. Bei dem Reinigen des Kupfers in Flammenüfen 

 kann man das Hammergaarmaclien immittelbar auf den Oxydationsprozefs 

 folgen lassen, indem man das geschmolzene Gaarkupfer mit hölzernen Stä- 

 ben umrührt imd die Oberfläche des Metallbades mit Kohlenstaub bedeckt. 

 Die durch die Verkohlung des Holzes sich cntvyickelnden Gasarten, tragen, 

 eben so sehr als der Kohlenstaub, zur Reductiou des Kupferoxjdnls bei imd 

 befreien das Kupfer von dieser, seiner Festigkeit nachtheiligeu Beimengimg. 

 Bei dem Gaarmachen in Heerden, in welchen das Kupfer, mit Kohle ge- 

 schichtet vor dem Gebläse nieder geschmolzen wird, erfolgt das Hammer- 

 gaarmaclien ganz auf die nämliche Weise, blos durch ein abei-maliges Um- 

 schmelzen, welches man indcfs alsdann ersparen, also das Gaarmachen un- 

 mittelbar mit dem Hammergaarmaclien verbinden kann, wenn das Kupfer 

 nur sehr wenig und mit leicht oxjdablen Substanzen (Eisen und Schwefel) 

 verunreinigt war. 



Bei diesem Prozefs des Hammergaarmachens des Gaarkupfers auf dem 

 Heerde der Flammenöfen, tritt die Firscheinung ein, dafs das Kupfer, wenn 

 es die Hammersaare erlatist hat und dann noch länger mit hölzernen Stäben 

 unter einer Decke von Kohlenstaub durchgerührt wird, eine Verminderung 

 seiner Festigkeit erleidet, die sich weniger in der gewöhnlichen als in der 

 erhöheten Temjieralur zu erkennen gieJjt. Die Bruchfläche zeigt nicht mehr 

 eine reine rolhe, sondern eine röthlichgelbe Fai'be; — die Struktur ist nicht 

 mehr so klein- und feinkörnig, dafs sie eine fast ganz dichte Bruchfläche bil- 

 det, wie immer bei dem Hammcrgaarkupfcr, welches noch nicht durch Häm- 

 mern oder Walzen zusammengeprefst ^vorden ist; sondern sie ist entweder 

 grobkörnig und zackig mit offenem Korn, oder fasrig und gestrickt; — es be- 

 sitzt nicht mehr den seidenartigen Glanz des hammergaaren Kupfers, sondern 

 einen weit ausgezeichnetem Melallglanz. Ist dieser Zustand, den man in 

 England den übergaaren nennt, eingetreten, so kann dem Kupfer nur da- 

 durch die Hammergaare wieder ertheilt werden, dafs man das Metallbad 

 schleunig von der Decke von Kohlenstaub befreiet und die Oberfläche des- 

 selben einige Zeit dem Luftzuge aussetzt. Dies mufs aber nicht zu lange ge- 

 schehen, weil das Ku2)fer sonst wieder in der Gaare zurück geht, oder wieder 

 in den Zustand des noch nicht hammergaaren Gaarkupfers versetzt wird. 



Bei dem Hammergaarmaclien in kleinen Heerden vor dem Gebläse, 

 befindet sich das Kupfer unmittelbar nach dem Einschmelzen in dem so eben 



